HOW TO PREPARE THE METAL SURFACE
COMMENT PRÉPARER LA SURFACE METALLIQUE ?
All parts of an object to be protected must be accessible for inspection, surface preparation, application of the zinc-rich coating and controlling its quality.
The surface of the object to be prepared for the application of a zinc-rich coating must be free of burrs, sharp edges (radius less than 0.3 mm), weld spatter, weld bulges, burns and flux residues. The welding sites of the metal framework (structural angles, plates, etc.) must not have inaccessible holes and cavities. If oil, grease, and other contaminants are on the surface, wash it off with detergents.
New steel (rolled stock) with scale adhering to the primer should be sanded to level SA 2.5 and degreased.
Degrease new steel (rolled broth) without scale.
Old rusty surface – loose rust is removed by hand or mechanically with scrapers, brushes, etc.) or with fresh water at high pressure at 10-20 МРа, followed by degreasing of the surface.
Zinc-plated preliminary surface – contamination and the top layer of zinc salts are removed by hand or mechanically (high pressure water at 10-20 МРа), followed by degreasing of the surface.
Previously painted surface – the paint is removed chemically and by washing (by hand or mechanically or with water under very high pressure 175-275 МPа), followed by degreasing of the surface.
Toutes les parties d’un objet à protéger doivent être accessibles pour l’inspection, la préparation de la surface, l’application du revêtement riche en zinc et contrôlant sa qualité. La surface de l’objet à préparer pour l’application d’un revêtement riche en zinc doit être exempte de bavures, d’arêtes vives (rayon inférieur à 0,3 mm), de projections de soudure, de renflements de soudure, de brûlures et de résidus de flux. Les sites de soudage de la charpente métallique (cornières structurelles, plaques, etc.) ne doivent pas comporter de trous et de cavités inaccessibles. Si de l’huile, de la graisse et d’autres contaminants se trouvent sur la surface, nettoyez-la avec des détergents. L’acier neuf (stock laminé) avec du tartre adhérant l’apprêt doit être sablé au niveau SA 2.5 et dégraissé. Dégraisser l’acier neuf (bouillon laminé) sans tartre. Ancienne surface rouillée – la rouille détachée est enlevée à la main ou mécaniquement avec des grattoirs, des brosses, etc.) ou avec de l’eau douce à haute pression à 10-20 МРа, suivie d’un dégraissage de la surface. Surface préalable zinguée – les contaminations et la couche supérieure de sels de zinc sont éliminées à la main ou mécaniquement (eau à haute pression à 10-20 МРа), suivi d’un dégraissage de la surface. Surface déjà peinte – la peinture est enlevée chimiquement et par lavage (à la main ou mécaniquement ou avec de l’eau sous très haute pression 175-275 МPа), suivi d’un dégraissage de la surface.